NUMÉROS 
DIAMÈTRE, RÉSULTATS. 
d'ordre. 
Platine. 
mm 
1 0,52 Incandescence au blanc sur toute la longueur du 
fil, commencement de fusion à l’extremité par 
des contacts successifs et rapides. 
Y 0,93 Rouge sombre sur une longueur de six millimètres 
près du charbon; aucune fusion. 
Fer. 
5 0,66 Incandescence sur la longueur, tres-vive à l’extré- 
mite; fusion après quelques contacts. 
4 0,90 L’extrémité seule rougit, fusion peu prononcée et 
difficile après des contacts rapides. 
5 0,97 L’extrémite seule rougit , fusion à peine sensible; 
tres-difficile après des contacts rapides. 
6 1,07 L’extrémite n’est plus portée qu’au rouge sombre; 
fusion impossible. 
7 1,14 L’extrémité n’est plus portée qu’au rouge tres- 
sombre ; fusion impossible. 
Cuivre. 
8 0,62 Le fil ne rougit qu’à son extrémité en contact avec 
le charbon, où il fond immédiatement et rapi- 
dement. 
9 0,67 La fusion est aussi rapide au seul contact. 
10 0,97 L’exirémité rougit au seul contact, mais elle fond 
assez rapidement par des contacts successifs 
avec le charbon. 
11 1,06 Fusion difficile par des contacts rapides. 
19 1,20 Fusion tres-difficile par des contacts rapides. 
13 1,42 L’extrémite reste au rouge sombre et sa fusion 
n'est plus possible. 
Argent. 
14 0,26 Fusion immédiate à l'extrémité au simple con- 
tact, sans incandescence sur la longueur du fil. 
15 0,45 Idem. Idem. 
16 0,59 Fusion après des contacts réitérés à une demi- 
seconde d'intervalle. 
477 0,68 Fusion plus difficile , malgré des contacis réitérés 
a un tiers de seconde d'intervalle. 
